467 
tros, es decir, cerca de 1 décimo de su longitud. Después de 
haber experimentado estos diez temples, se blanqueó por me- 
dio de la muela y el papel esmerilado, y pude comprobar que 
su densidad, que antes de la operación era de 7,817, habia 
llegado á 7,743. El volumen aumentó por consiguiente, lo 
cual puede también comprobarse por una medida directa. 
Debo decir también que esta barra habia conservado casi com- 
pletamente la vivacidad de sus aristas, y que era enteramente 
imposible atribuir su disminución de longitud á una oxidación 
repetida. Estos experimentos renovados en un gran número 
de barras de acero de buena calidad (1), me dieron siempre los 
mismos resultados, y de aquí debo deducir que bajo la in- 
fluencia del temple el acero en barra disminuye en su longi- 
tud, aunque aumenta en anchura y altura en tales proporcio- 
nes que su densidad se hacia menor. 
Sin embargo, la opinión de Karsten que he citado antes, y 
la diferencia (analíticamente hablando) que encontraba entre 
los aceros diversamente fabricados, me indujeron á continuar 
estas investigaciones. Tomé entonces aceros estirados al banco 
y otros laminados : hice ensayos con barras sacadas de fundi- 
ciones de acero de Alemania, bien á lo largo ó al través. Hé 
aquí sucintamente los resultados que obtuve: 
Dimensiones antes de Dimensiones después de 
Acero redondo estirado alí 
banco. 1 
Acero laminado (palastro^ 
de Alemania) ) 
Teniendo en cuenta las cifras indicadas antes (A), se ve 
que bajo la influencia del templado: l.° el acero reducido á 
barras por medio del martillo disminuye en el sentido en que 
se estira; 2.° el acero redondo obtenido en parte al martillo y 
estirado en seguida al banco, cambia apenas de longitud ; 3.° el 
acero laminado tomado , bien á lo largo bien á través de las 
templado. 
10 veces templado. 
20,05 
19,98 
1,16 
1,16 
20,00 
20,45 
1,51 
1,51 
3,70 
3,70 
